Darbe testleri, malzemelerin ya da parçaların hızlı yük altında ve değişken sıcaklıklardaki kırılma davranışları ile ilgili bilgi veren kısa süreli uygulamalardır. Bu testler için test sistemleri sarkaç darbe test cihazları veya düşürme test cihazlarıdır.
Tüm malzemeler, değişen sıcaklıklarda günlük kullanımda kullanılır. Kırılma davranışı da sıcaklığa bağlı olduğundan, malzemeler genellikle tüm servis sıcaklığı aralığında test edilir. Sıcaklığın etkisi altında bir materyalin hangi sıcaklıkta ve ne ölçüde kırıldığını gösterir.
Örnek diyagram, -40 °C'de yapısal çeliğin dayanım düşüşünün, 0 °C'deki dayanıma kıyasla % 25 olduğunu göstermektedir. Plastikler de benzer bir davranış sergiler, genellikle çok daha belirgin. Ayrıca sıklıkla farklı sıcaklıklarda darbe testlerine tabi tutulurlar.
ISO 179-1'e göre Charpy, tek nokta parametreleri ISO 10350-1 standardı çerçevesinde tercih edilen test yöntemidir. Test, tercihen, dar taraflı darbe (1eU) içindeki çentikli numunelerde test edilir. Test sırasında numune kırılmazsa, sonraki testler çentikli numunelerle yapılır. Test sonuçlarını karşılaştırmak mümkün değildir. Çentikli numune yine de kırılamazsa, çekme darbesi yöntemi kullanılır.
Kuvvet zaman eğrisi kaydedildiğinde, yüksek kaliteli ölçüm teknolojisi ile çift entegrasyon ile kuvvet yer değiştirme diyagramı elde edilebilir. Elde edilen veriler farklı şekillerde kullanılabilir:
- Malzeme davranışını daha iyi anlamak için ek özellikler
- Kopma mekanik özellikleri
- Kuvvet diyagramında eğriye dayalı kopmanın tipinin operatöre bağımlı olmayan otomatik olarak belirlenmesi
Bir yandan, ölçülen değer eğrileri her zaman karakteristik titreşimler gösterir. Bu titreşimler, frekansı işlevsel olarak numune geometrisi, boyutları ve polimer modülü ile ilişkili olan numuneden kaynaklanır.Geniş ölçüm aralığı, enstrümantasyonun bir başka büyük avantajıdır. Geleneksel sarkaç darbe test cihazlarında olduğu gibi enerjiler değil kuvvetler ölçülür. Ölçüm elektroniği nominal kuvvetin 1/100'ünden kesin ölçümlere izin verdiğinden, ölçülebilir darbe enerjisinin alt ucu genelde test süresine ve ölçüm elemanlarının doğal frekansına göre belirlenir. Bu, ISO 179-2'de açıklanan tüm ölçüm aralığını iki aletli sarkaç çekiçle kapsamayı mümkün kılar.
Amerikan ASTM standardında, testler esas olarak ASTM D 256'da belirtilen Izod test yöntemi kullanılarak gerçekleştirilir. Bu standart dahilinde, tüm darbe testleri çentikli numuneler ile uygulanmaktadır. Sadece küçük numuneler üretilebiliyorsa, Dynstat darbe testine karşılık gelen ASTM D 4508'e göre "Chip-impact" yöntemi kullanılabilir.
Delme testi kalıp malzemesi karakterizasyonu olarak özel ilgi konusudur. Test türünün, yüksek uzama hızında getirilen ince bir plakadaki çok eksenli bir gerilme durumunu temsil eder. Sonuç: Diyagramın karakteristik noktalardaki maksimum kuvvet ve eğilime ek olarak, tek kuvvetli özelliklerin yanı sıra en kuvvet zamanı veya bir kuvvet yer değiştirme diyagramı tarif eder. Plakalar üzerindeki delinme testi ISO 6603-2 ve ASTM D 3763'te standardize edilmiştir. Folyoların test edilmesine yönelik bir standart varyantı ISO 7765-2'dir.